(6 7 8 ) 



cure de Sprengel et on les scelle au chalumeau. Plusieurs ballons ainsi 

 préparés ont été soumis pendant trois mois, dans mon fourneau, à une 

 température voisine de 55o°C. Les parois intérieures des ballons ont été 

 fortement attaquées, et leur contenu avait pris l'aspect d'une espèce de 

 boue d'une couleur sale, dans laquelle on a pu aisément reconnaître à l'œil 

 nu de petits cristaux prismatiques aplatis, très brillants, presque noirs, me- 

 surables. 



» Sous le microscope, ils présentent une couleur jaune verdàtre et une 

 forme prismatique aplatie; fréquemment, on y peut distinguer les faces 

 suivantes : ^'(oio) prédominant, m m(i i o) souvent bien développée, 

 quelquefois A' ( i oo), e 1 (01 i), parfois très nettement visible. 



» L'angle (iio):(iio) n'a pu être mesuré qu'approximativement, 

 tandis que l'angle (o i i): (on) est égal à i48°28'. Le clivage mm très im- 

 parfait : 



Extinction p(oo i): »'(oio) i-°56' 



» Le signe optique est négatif; le polychroïsme n'est pas intense : 



n g vert bleuâtre 



n m vert jaunâtre 



n p vert jaunâtre (plus pâle) 



» L'absorption est n g = n m ^> n p ; l'indice de réfraction moyen i,65; 

 n-g— n p = 0,020; dispersion p]>v; 2v environ 82 . 



» L'analyse chimique m'a donné la proportion suivante : 



Densité à i5°C 3, 2402 



Oxygène. 



SiO 2 . 42,35 22,586 



A1*0 3 8,11 3,779 ) - ~ 



Fe 2 3 7 , 9 i 2 .3 7 3 S °'' D2 



FeO 10,11 2,246 ] 



MgO i4,33 5, 7 3 2 11,752 j 



GaO i3,2i 3, 77 4 * 



Na 2 2,18 o,562 ) 



K 2 1,87 o,3i8 ) 



(H 2 0) Perte au feu. 0,01 rp , , ~, : 

 v ' 'g lotal. 41,070 



Total 100,98 



Oxygène de la silice 22,586 



» des sesquioxvdes 6, i52 



des monoxvdes 12.632 



■ J2,632 



0,880 ) 



